OR - 249 



ne contiennent qu'un deux -cent millième d'or' ; ils peuvent 

 cependant être exploités aA'ec avantage, lorsqu'ils sont traités 

 avec méthode et économie.. 



On sépare Tor de ses minéi'ais par deux procédés différens , 

 par la fusion et par l'amalgamation. 



On grille d'abord les sulfures métalliques aurifères; on les 

 fond en mattes, que l'on grille de nouveau; on les fond en- 

 suite avec du plomb, et on obtient un plomb d'œuvre auri- 

 fère , qu'on afllne par le procédé de la coupellation. 



Lorsque les minerais d'or sont très-riches, on se contente 

 de les fondre directement avec du plomb sans grillage ni 

 fonte préliminaire. 



Ces procédés sont peu suivis, parce qu'ils sont moins éco- 

 nomiques et moins sûrs que celui de l'amalgamation, surtout 

 lorsque les minerais d'or sont très- pauvres. 



On doit aussi faire observer que si ces minerais sont du 

 cuivre pyriteux , et que leur traitement ait été poussé jus- 

 qu'au point d'obtenir dn cuivre de rosette aurifère, ou même 

 du cuivre noir tenant de l'or, on ne peut point en séparer 

 l'or avec avantage par le procédé de la liquation. L'or, ayant 

 plus d'affinité avec le cuivre qu'avec le plomb, n'est entraîné 

 qu'en partie par ce dernier métal. Ces raisons doivent donc 

 faire donner la préférence au procédé de l'amalgamation. 



Nous ne décrirons point en détail ce procédé; il est le 

 même que celui qu'on a décrit à l'article du traitement mé- 

 tallurgique de l'argent. Nous dirons seulement que les miné- 

 rais riches dans lesquels l'or natif est apparent et seulement 

 disséminé dans une gangue pierreuse , sont directement broyés 

 avec le mercure sans aucune opération préparatoire. Quant 

 aux minerais pauvres dans lesquels l'or est pour ainsi dire 

 perdu au milieu d'une grande masse de fer, de cuivre sul- 

 furés, etc., on leur fait subir un grillage avant de les amal- 

 gamer. Cette opération paroit nécessaire pour mettre à nu 

 l'or métallique enveloppé par ces sulfures. Le mercure avec 



i Telles sont les pyrites aurifères de Macugnaga, dans les Alpes pié» 

 montaiscs, et les pyrites arsenicales et aurifères du Tyrol. (Dolomieu.) 

 Le minorai du Harz de Ramelsberg contient au plus 0,00111 G d'argent, 

 et au plus o,ooo,ooo,o35 ou lui vingt-neuf millionième d'or, qui en est 



rtjlivé avec profit, 



